TCVN9562:2013

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9562:2013 về Ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9562:2013 ỐNG COMPOSITE NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH Glass-reinforced thermosetting plastics pipes Lời nói đầu TCVN 9562:2013 được xây dựng trên cơ sở tham khảo ISO 10639:2004 và ANSI/AWWA C 950:2002. TCVN 9562:2013 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC 138 Ống nhựa và phụ tùng đường ống, van dùng để vận chuyển chất lỏng biên soạn trên cơ sở dự thảo đề nghị của Công ty Cổ phần đầu tư và sản xuất Việt Hàn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. ỐNG COMPOSITE NHỰA NHIỆT RẮN GIA CƯỜNG SỢI THỦY TINH Glass-reinforced thermosetting plastics pipes 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh (ống composite), có đường kính trong từ 50 mm đến 4000 mm dùng để vận chuyển nước hoặc các chất lỏng thích hợp khác trong điều kiện có chịu áp suất hoặc không chịu áp suất. 2. Tài liệu viện dẫn Các tài liệu viện dẫn sau rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có). TCVN 6145:2007 (ISO 3126:2005), Hệ thống ống nhựa – Các chi tiết bằng nhựa – Phương pháp xác định kích thước. TCVN 7738:2007, Sợi thủy tinh – Thủy tinh hệ E, C, S – Yêu cầu kỹ thuật. ISO 7685, Plastics piping systems – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of initial specific ring stiffness (Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh – Xác định độ cứng vòng riêng ban đầu). ISO 8513, Plastics piping systems – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of longitudinal tensile properties (Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh – Xác định tính chất kéo đứt dọc trục). ISO 8521, Plastics piping systems – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Determination of the apparent initial circumferential tensile streghth (Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh – Xác định độ bền kéo đứt hướng vòng biểu kiến ban đầu). ISO 10466, Plastics piping systems – Glass-reinforced thermosetting plastics (GRP) pipes – Test method to prove the resistance to initial ring deflection (Hệ thống đường ống bằng chất dẻo - Ống nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh – Xác định độ bền với biến dạng vòng ban đầu). 3. Thuật ngữ và định nghĩa Trong tiêu chuẩn này, áp dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 3.1. Ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh (glass-reinforced thermosetting plastics pipe) Ống bao gồm sợi thủy tinh gia cường được bao bọc bởi nhựa nhiệt rắn đã đóng rắn. Kết cấu composite có thể bao gồm phần cốt liệu, các chất độn, chất màu, chất phụ gia. CHÚ THÍCH: Ống cũng có thể có lớp lót hoặc phần bao phủ bằng nhựa nhiệt dẻo hoặc bằng nhựa nhiệt rắn. 3.2. Kích thước danh nghĩa (nominal size) DN Giá trị kích thước biểu thị bằng con số, được làm tròn thích hợp và liên quan đến đường kính trong của ống, tính bằng milimet. 3.3. Độ cứng danh nghĩa (nomial stiffness) SN Số dùng để phân loại ống theo độ cứng, bằng giá trị độ cứng ban đầu tối thiểu yêu cầu, biểu thị bằng niutơn trên mét vuông (N/m 2 ). CHÚ THÍCH: Độ cứng danh nghĩa được biểu thị dưới dạng chữ SN cùng một con số. 3.4. Độ cứng vòng riêng ban đầu (initial specific ring stiffness) S o Giá trị S (độ cứng vòng riêng) thu được khi xác định theo ISO 7685, tính bằng niutơn trên mét vuông (N/m 2 ). 3.5. Áp suất danh nghĩa (nominal pressure) PN Số dùng để phân loại ống theo áp suất, bằng giá trị độ bền áp suất bên trong của các chi tiết trong hệ thống đường ống, biểu thị bằng bar 1) . CHÚ THÍCH: Áp suất danh nghĩa được biểu thị dưới dạng chữ PN cùng một con số. 3.6. Độ biến dạng vòng tương đối (relative ring deflection) y/d m Tỉ số giá trị thay đổi đường kính của ống, y , tính bằng mét, với đường kính trung bình của ống, d m CHÚ THÍCH: Giá trị này tính bằng phần trăm theo công thức: Độ biến dạng vòng tương đối = 3.7. Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra nứt vỡ phần lõi (minimum initial relative specific ring deflection before bore cracking occurs) Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tại thời gian 2 min yêu cầu mẫu thử phải đạt được mà không bị nứt vỡ phần lõi khi thử theo ISO 10466. 3.8. Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra phá hủy kết cấu (minimum initial relative specific ring deflection before structural failure occurs) (y 2,struct /d ­m ) min Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tại thời gian 2 min yêu cầu mẫu thử phải đạt được mà không bị nứt vỡ phần kết cấu khi thử theo ISO 10466. 4. Phân loại Ống composite nhựa nhiệt rắn gia cường sợi thủy tinh có thể được phân loại như sau: 4.1. Phân loại theo phương pháp sản xuất 4.1.1. Ống sản xuất bằng phương pháp quấn sợi 4.1.2. Ống sản xuất bằng phương pháp đúc ly tâm 4.2. Phân loại theo kết cấu (gia cường sợi thủy tinh có cốt liệu hoặc gia cường sợi thủy tinh không có cốt liệu) và theo vật liệu (epoxy, polyeste hoặc vinyl este) 4.2.1. Ống nhựa polyeste gia cường sợi thủy tinh có cốt liệu. 4.2.2. Ống nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh có cốt liệu. 4.2.3. Ống vinyl este gia cường sợi thủy tinh có cốt liệu. 4.2.4. Ống nhựa polyeste gia cường sợi thủy tinh không có cốt liệu. 4.2.5. Ống nhựa epoxy gia cường sợi thủy tinh không có cốt liệu. 4.2.6. Ống vinyl este gia cường sợi thủy tinh không có cốt liệu. 4.3. Phân loại theo lớp lót 4.3.1. Ống không có lớp lót 4.3.2. Ống có lớp lót bằng nhựa nhiệt dẻo 4.3.3. Ống có lớp lót bằng nhựa nhiệt rắn được gia cường 4.3.4. Ống có lớp lót bằng nhựa nhiệt rắn không gia cường 4.4. Phân loại theo cấp độ cứng danh nghĩa, SN Độ cứng danh nghĩa (SN) của ống composite phải phù hợp với một trong các cấp nêu tại Bảng 1. Bảng 1 – Độ cứng danh nghĩa (SN) Độ cứng danh nghĩa, SN Dãy S1 Dãy S2 630 500 1250 1000 2500 2000 5000 4000 10000 8000 CHÚ THÍCH 1: Dãy S1 là dãy áp dụng ưu tiên cho ống composite, dãy S2 là dãy thay thế. CHÚ THÍCH 2: Các giá trị độ cứng danh nghĩa này tương ứng với các giá trị quy định trong 6.3.1 của tiêu chuẩn về độ cứng riêng ban đầu tối thiểu, biểu thị theo niutơn trên mét vuông (N/m 2 ). CHÚ THÍCH 3: Các ống có độ cứng danh nghĩa nhỏ hơn SN 1000 không dùng chôn ngầm dưới mặt đất. Khi các ứng dụng đặc biệt yêu cầu phải có độ cứng danh nghĩa lớn hơn các độ cứng quy định trong Bảng 1 thì ống phải được ghi nhãn độ cứng là SN X, trong đó X là giá trị độ cứng danh nghĩa của ống. 4.5. Phân loại theo áp suất danh nghĩa, PN Áp suất danh nghĩa (PN) của ống composite phải phù hợp với một trong các giá trị nêu tại Bảng 2. Bảng 2 – Áp suất danh nghĩa (PN) Áp suất danh nghĩa, PN 1 (2,5) (4) 6 (9) 10 (12) (15) 16 (18) 20 25 32 CHÚ THÍCH 1: Các giá trị cho trong ngoặc đơn là các giá trị không ưu tiên sử dụng. CHÚ THÍCH 2: Ống được ghi nhãn PN 1 là ống không chịu áp. 5. Yêu cầu đối với vật liệu 5.1. Qui định chung Ống composite phải được sản xuất từ các vật liệu gồm sợi thủy tinh liên tục và/hoặc cắt ngắn ở dạng sợi đơn liên tục (filamăng), sợi rối, roving, mat hoặc vải và nhựa nhiệt rắn polyeste, epoxy hoặc vinyl este có hoặc không có chất độn và các phụ gia cần thiết. Ống composite cũng có thể có phần cốt liệu và lớp lót nếu được yêu cầu. Nhựa, sợi gia cường, chất độn, chất màu và các phụ gia khác khi kết hợp với nhau phải tạo được sản phẩm ống composite phù hợp với các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này. 5.2. Sợi gia cường Sợi gia cường sử dụng trong kết cấu của ống composite phải là sợi thủy tinh hệ E, C hoặc S phù hợp với TCVN 7738:2007. Có thể sử dụng các loại sợi có sẵn trên thị trường hoặc theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. 5.3. Nhựa Nhựa sử dụng trong lớp kết cấu của ống là nhựa polyeste, epoxy hoặc vinyl este. 5.4. Cốt liệu và chất độn Kích thước hạt của cốt liệu và chất độn không được vượt quá 1/5 tổng chiều dày của thành ống hoặc 2,5 mm, tùy theo kích thước nào nhỏ hơn. 5.5. Lớp lót Nếu ống có lớp lót thì yêu cầu phải có vật liệu liên kết, và vật liệu liên kết này phải tương thích với tất cả các vật liệu sử dụng trong kết cấu của ống. 6. Yêu cầu đối với ống 6.1. Ngoại quan Ống không được có các khuyết tật như tách lớp, bọt, rỗ, hoặc các tạp chất. Ống cũng không được có các vùng thiếu nhựa. Bề mặt bên trong ống phải trơn, nhẵn, không có các điểm gồ ghề. Ống phải có màu sắc và độ đục đồng đều trên toàn bộ ống. Ống có thể có các màu khác nhau tùy theo yêu cầu của khách hàng. Các đầu ống phải được cắt vuông góc với trục. 6.2. Kích thước ống 6.2.1. Đường kính ống Đường kính trong của ống và dung sai cho phép phải tuân theo các yêu cầu nêu tại Bảng 3. 6.2.2. Chiều dày thành ống Chiều dày thành ống tối thiểu tại điểm bất kỳ trên ống không được nhỏ hơn 87,5 % chiều dày danh nghĩa đã được công bố khi được xác định theo TCVN 6145 (ISO 3126). Chiều dày thành ống trung bình không được nhỏ hơn chiều dày thành danh nghĩa đã được công bố. 6.2.3. Chiều dài ống Chiều dài ống phải phù hợp với chiều dài lắp đặt chuẩn theo thỏa thuận giữa bên mua và nhà sản xuất. Dung sai chiều dài ống tối đa cho phép với kích thước ống bất kỳ là 5%. Một số chiều dài ống hay được sử dụng là 3 m, 6 m, 9 m, 12 m hoặc 18 m. Bảng 3 – Đường kính trong của ống và dung sai Kích thước tính bằng milimét Đường kính danh nghĩa DN Khoảng đường kính trong công bố Dung sai cho phép min max 50 47 53 ± 1,5 75 72 78 ± 1,5 100 97 103 ± 1,5 125 122 128 ± 1,5 150 147 153 ± 1,5 200 196 204 ± 1,5 250 246 255 ± 1,5 300 296 306 ± 1,8 350 346 356 ± 2,1 400 396 408 ± 2,4 450 446 458 ± 2,7 500 496 510 ± 3,0 550 546 560 ± 3,0 600 595 612 ± 3,6 700 695 714 ± 4,2 800 795 816 ± 4,2 850 845 866 ± 4,2 900 895 918 ± 4,2 1000 995 1020 ± 4,2 1100 1095 1120 ± 4,2 1200 1195 1220 ± 5,0 1300 1295 1320 ± 5,0 1400 1395 1420 ± 5,0 1500 1495 1520 ± 5,0 1700 1695 1720 ± 5,0 1800 1795 1820 ± 5,0 1900 1895 1920 ± 5,0 2000 1995 2020 ± 5,0 2200 2195 2220 ± 5,0 2300 2295 2320 ± 5,0 2400 2395 2420 ± 6,0 2600 2595 2620 ± 6,0 2800 2795 2820 ± 6,0 3000 2995 3020 ± 6,0 3200 3195 3220 ± 7,0 3400 9395 3420 ± 7,0 3600 3595 3620 ± 7,0 3800 3795 3820 ± 7,0 4000 3995 4020 ± 7,0 CHÚ THÍCH: Đối với các đường kính khác các giá trị được quy định trong bảng này thì khoảng đường kính trong và giới hạn có thể nội suy từ hai giá trị cận trên và cận dưới của đường kính đó. 6.3. Yêu cầu cơ lý 6.3.1. Độ cứng vòng riêng ban đầu 6.3.1.1. Qui định chung Độ cứng vòng riêng ban đầu của ống, S o phải được xác định theo các phương pháp nêu tại ISO 7685. Mẫu thử phải tuân theo 6.3.1.2 và 6.3.1.3. Tiến hành phép thử với độ biến dạng vòng từ 2,5 % đến 3,5 %. Khi độ cứng danh nghĩa vượt SN 10000 thì tiến hành phép thử với độ biến dạng vòng được tính theo công thức sau: Độ biến dạng (%) = Giá trị S o xác định không được nhỏ hơn giá trị áp dụng S 0,min quy định trong Bảng 4. Đối với độ cứng danh nghĩa lớn hơn SN 10000 thì giá trị độ cứng ban đầu, tính theo N/m 2 không được nhỏ hơn giá trị của độ cứng danh nghĩa. Bảng 4 – Độ cứng danh nghĩa của ống Độ cứng danh nghĩa (SN) S 0,min N/m 2 500 500 630 630 1000 1000 1250 1250 2000 2000 2500 2500 4000 4000 5000 5000 8000 8000 10000 10000 6.3.1.2. Số lượng mẫu thử Sử dụng hai mẫu thử cùng kích thước và kiểu loại phù hợp với 6.3.1.3. 6.3.1.3. Chiều dài mẫu thử Đối với tất cả các kích thước danh nghĩa, chiều dài mẫu thử là 0,3 m ± 5%. 6.3.2. Độ bền phá hủy trong điều kiện nén ép 6.3.2.1. Quy định chung Xác định độ bền phá hủy trong điều kiện nén ép sử dụng phương pháp nêu trong ISO 10466. Mẫu thử phải phù hợp với 6.3.2.4. Tiến hành phép thử, sử dụng độ nén ép theo hướng kính trung bình phù hợp với độ cứng danh nghĩa (SN) của ống như quy định trong 6.3.2.3.1 đối với khoản a) của 6.3.2.2 và xác định theo 6.3.2.3.2 đối với khoản b) của 6.3.2.2. 6.3.2.2. Yêu cầu Khi thử theo phương pháp nêu trong ISO 10466, mỗi mẫu thử phải tuân theo các yêu cầu sau: a) khi nhìn bằng mắt thường, mẫu thử phải không có các vết rạn nứt phần lõi (xem 6.3.2.3.1); b) mẫu thử phải không bị phá hủy kết cấu ở bất kỳ dạng nào sau đây (xem 6.3.2.3.2); - tách lớp - đứt sợi thủy tinh gia cường - thành ống bị bục - phần lót bằng nhựa nhiệt dẻo (nếu có) bị tách ra khỏi kết cấu ống. 6.3.2.3. Độ biến dạng vòng tương đối tối thiểu 6.3.2.3.1. Đối với các vết nứt phần lõi Yêu cầu độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra nứt rạn phần lõi được nêu trong Bảng 5 tương ứng với độ cứng danh nghĩa của mẫu thử. Đối với độ cứng danh nghĩa lớn hơn SN 10 000, tính độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra rạn nứt phần lõi, y 2/lơi /d m biểu thị bằng phần trăm theo công thức sau: Trong đó là giá trị độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu yêu cầu cho 2 min tương ứng với độ cứng danh nghĩa của mẫu thử, tính bằng phần trăm SN là độ cứng danh nghĩa của mẫu thử. Đối với mẫu thử có độ cứng danh nghĩa lớn hơn SN 10000, tính giá trị biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi nứt vỡ y 2/lơi /d m , biểu thị bằng phần trăm theo công thức trên, nhưng sử dụng giá trị độ cứng vòng ban đầu đo được thay cho độ cứng vòng danh nghĩa. Bảng 5 – Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu ở 2 min tối thiểu trước khi xảy ra nứt vỡ phần lõi Độ cứng danh nghĩa (SN) 500 630 1000 1250 2000 2500 4000 5000 8000 10000 Không bị rạn nứt phần lõi tại phần trăm độ biến dạng vòng tương đối 24,4 22,7 19,4 18 15,4 14,3 12,2 11,3 9,7 9 6.3.2.3.2. Đối với các phá hủy kết cấu Yêu cầu độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra các phá hủy về kết cấu được nêu trong Bảng 6 tương ứng với độ cứng danh nghĩa của mẫu thử. Đối với độ cứng danh nghĩa lớn hơn SN 10 000, tính độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi xảy ra phá hủy về kết cấu, y 2,struct /d m biểu thị bằng phần trăm theo công thức sau: Trong đó là giá trị độ biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu yêu cầu cho 2 min tương ứng với độ cứng danh nghĩa của mẫu thử, tính bằng phần trăm SN là độ cứng danh nghĩa của mẫu thử. Đối với mẫu thử có độ cứng danh nghĩa lớn hơn SN 10000, tính giá trị biến dạng vòng tương đối ban đầu tối thiểu trước khi nứt vỡ y 2/struct /d m , biểu thị bằng phần trăm theo công thức trên, nhưng sử dụng giá trị độ cứng vòng ban đầu đo được thay cho độ cứng vòng danh nghĩa. Bảng 6 – Độ biến dạng vòng tương đối ban đầu ở 2 min tối thiểu trước khi xảy ra phá hủy kết cấu Độ cứng danh nghĩa (SN) 500 630 1000 1250 2000 2500 4000 5000 8000 10000 Không bị phá hủy kết cấu tại phần trăm độ biến dạng vòng tương đối 40,8 37,8 32,4 30,0 25,7 23,9 20,4 18,9 16,2 15 6.3.2.4. Số lượng mẫu thử Sử dụng ba mẫu thử cùng kích cỡ, kiểu loại và chiều dài phù hợp với 6.3.1.3. 6.3.3. Độ bền kéo đứt hướng trục 6.3.3.1. Quy định chung Xác định độ bền kéo đứt hướng trục theo phương pháp A hoặc phương pháp B của ISO 8513 sử dụng mẫu thử theo 6.3.3.3. 6.3.3.2. Yêu cầu Khi thử theo phương pháp A hoặc B của ISO 8513 sử dụng mẫu thử theo 6.3.3.3, giá trị trung bình của độ bền kéo đứt hướng trục ban đầu của mẫu thử không được nhỏ hơn giá trị cho trong Bảng 7 phù hợp với kích thước danh nghĩa DN của ống thử; 6.3.3.3. Số lượng mẫu thử Khi thử theo phương pháp A của ISO 8513, cắt năm mẫu thử từ mỗi mẫu ống trong ba ống có cùng kích cỡ, độ cứng danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Khi thử theo phương pháp B của ISO 8513, cắt một mẫu thử từ mỗi ống trong ba ống có cùng kích cỡ, độ cứng danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Khi ống có áp suất danh nghĩa hoặc kích cỡ khác các giá trị trong Bảng 7 thì có thể xác định giá trị độ bền kéo đứt hướng trục bằng cách nội suy hoặc ngoại suy từ các giá trị tương ứng có trong bảng. Bảng 7 – Độ bền kéo đứt hướng trục ban đầu tối thiểu Kích thước danh nghĩa (DN) Áp suất danh nghĩa (PN) ≤ 4 6 10 16 20 25 32 Độ bền kéo đứt hướng trục tối thiểu N/mm chu vi 50 50 55 60 70 80 90 105 75 60 65 70 80 90 100 115 100 70 75 80 90 100 110 125 125 75 80 90 100 110 120 135 150 80 85 100 110 120 130 145 200 85 95 110 120 135 150 155 250 90 105 125 135 155 170 190 300 95 110 140 155 175 200 220 400 105 130 165 190 215 250 285 500 115 145 190 225 255 300 345 600 130 160 220 255 295 350 415 700 140 175 250 290 335 400 475 800 155 190 280 325 380 450 545 900 165 205 310 360 420 505 620 1000 180 225 340 395 465 555 685 1200 205 255 380 465 540 645 790 1400 230 290 420 530 620 745 615 1600 255 320 460 600 700 845 1040 1800 280 350 500 670 785 940 1160 2000 305 385 540 740 865 1040 1285 2200 335 415 575 810 945 1140 1410 2400 360 450 620 880 1025 1240 1530 2600 385 480 665 945 1110 1335 1655 2800 410 515 710 1015 1190 1435 1780 3000 435 545 755 1080 1270 1535 1900 3200 460 575 805 1150 1350 1630 2025 3400 490 610 850 1220 1430 1730 2150 3600 520 645 895 1290 1515 1830 2250 3800 550 680 940 1355 1595 1930 2400 4000 580 715 985 1425 1675 2025 2520 6.3.4. Độ bền kéo đứt hướng vòng 6.3.4.1. Quy định chung Xác định độ bền kéo đứt hướng vòng theo các phương pháp từ A đến F của ISO 8521 sử dụng mẫu thử theo 6.3.4.4. 6.3.4.2. Yêu cầu Khi thử theo các phương pháp từ A đến F của ISO 8521 sử dụng mẫu thử theo 6.3.4.3, giá trị độ bền kéo đứt hướng vòng trung bình của ống không được nhỏ hơn giá trị tương ứng cho trong Bảng 9. 6.3.4.3. Số lượng mẫu thử Khi thử theo phương pháp A của ISO 8521, sử dụng các mẫu thử từ ba ống có cùng kích thước danh nghĩa, độ cứng danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Khi thử theo các phương pháp từ B đến D của ISO 8521, lấy số lượng mẫu thử tương ứng từ ba mẫu ống khác nhau có cùng kích thước danh nghĩa, độ cứng danh nghĩa và áp suất danh nghĩa. Từ mỗi mẫu ống, sử dụng một miếng mẫu thử trên một mét chu vi hoặc năm mẫu thử, tùy theo cách nào cho số lượng mẫu lớn hơn. 6.3.4.4 Kích thước mẫu thử 6.3.4.4.1 Đối với phương pháp A Mẫu thử phải có chiều dài ở giữa các dụng cụ bịt theo giá trị cho trong bảng sau Bảng 8 – Chiều dài mẫu thử cho phương pháp A Kích thước danh nghĩa (DN) Chiều dài tối thiểu, mm ≤ 250 (3 x DN) + 250 > 250 DN + 1000 CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng mẫu thử có chiều dài ngắn hơn miễn là không ảnh hưởng đến kết quả thử. 6.3.4.4.2. Đối với phương pháp B Các tính chất hình học của mẫu thử phải theo ISO 8521. 6.3.4.4.3. Đối với phương pháp C Chiều rộng của mẫu thử là 50 mm đối với ống quấn kiểu cuốn chéo và 25 mm đối với ống không quấn kiểu cuốn chéo. 6.3.4.4.4. Đối với phương pháp D Chiều rộng của mẫu thử là 25 mm. 6.3.4.4.5. Đối với phương pháp E Chiều rộng tổng cộng của mẫu thử là 50 mm. 6.3.4.4.6. Đối với phương pháp F Các yêu cầu hình học của mẫu thử theo ISO 8521. Bảng 9 – Độ bền kéo đứt hướng vòng tối thiểu Kích thước danh nghĩa (DN) Áp suất danh nghĩa (PN) ≤ 4 6 10 16 20 25 32 Độ bền kéo đứt hướng trục tối thiểu N/mm chu vi 50 40 60 100 160 200 250 320 75 60 90 150 240 300 375 480 100 80 120 200 320 400 500 640 125 100 150 250 400 500 120 800 150 120 180 300 480 600 625 960 200 160 240 400 640 800 1000 1280 250 200 300 500 800 1000 1250 1600 300 240 360 600 960 1200 1500 1920 400 320 480 800 1280 1600 2000 2560 500 400 600 1000 1600 2000 2500 3200 600 480 720 1200 1920 2400 3000 3840 700 560 840 1400 2240 2800 3500 4480 800 640 960 1600 2560 3200 4000 5120 900 720 1080 1800 2880 3600 4500 5760 1000 800 1200 2000 3200 4000 5000 6400 1200 960 1440 2400 3840 4800 6000 7680 1400 1120 1680 2800 4480 5600 7000 8960 1600 1280 1920 3200 5120 6400 8000 10240 1800 1440 2160 3600 5760 7200 9000 11520 2000 1600 2400 4000 6400 8000 10000 12800 2200 1760 2640 4400 7040 8800 11000 14080 2400 1920 2880 4800 7680 9600 12000 15360 2600 2080 3120 5200 8320 10400 13000 16640 2800 2240 3360 5600 8960 11200 14000 17920 3000 2400 3600 6000 9600 12000 15000 19200 3200 2560 3840 6400 10240 12800 16000 20480 3400 2720 4080 6800 10880 13600 17000 21760 3600 2880 4320 7200 11520 14400 18000 23040 3800 3040 4560 7600 12160 15200 19000 24320 4000 3200 4800 8000 12800 16000 20000 25600 6.3.5. Độ kín thủy tĩnh 6.3.5.1. Quy định chung Trừ khi có quy định khác giữa nhà sản xuất và người mua, các ống phải được thử độ kín thủy tĩnh với áp suất thử thủy tĩnh gấp 1,5 lần cấp áp suất quy định của ống. 6.3.5.2. Yêu cầu Khi xác định theo phương pháp nêu tại 6.3.5.3 ống được thử phải không bị phá hủy hoặc rò rỉ. 6.3.5.3. Phương pháp xác định Đặt một đoạn ống thử vào thiết bị thử áp suất thủy tĩnh, ống được gắn kín hai đầu. Tiến hành bơm đầy nước vào trong ống, đuổi toàn bộ khí ra ngoài và cấp áp với tốc độ đồng đều cho đến khi đạt được áp suất thủy tĩnh gấp 1,5 lần áp suất quy định của ống. Duy trì áp suất này trong vòng 120 s, sau đó tiến hành kiểm tra sự rò rỉ và phá hủy của ống. 7. Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 7.1. Ghi nhãn Trên mỗi ống phải có nhãn được in hoặc dập trực tiếp sao cho không làm nứt hoặc gây hỏng ống. Nội dung ghi nhãn phải theo quy định hiện hành với tối thiểu các thông tin sau: - số hiệu tiêu chuẩn này; - các ký hiệu nhận biết được kiểu loại, thành phần ống composite; - kích thước danh nghĩa, DN; - cấp độ cứng danh nghĩa, SN; - cấp áp suất danh nghĩa, PN; - dấu hiệu nhận biết nhà sản xuất, nhập khẩu; - ngày sản xuất. 7.2. Bảo quản Sản phẩm ống composite phải được xếp nằm ngang, giữa các lớp phải đặt các miếng kê thích hợp, được xếp riêng theo lô sản phẩm. 7.3. Vận chuyển Sản phẩm ống composite phải được xếp, dỡ bằng cẩu chuyên dụng, dùng dây cáp mềm, hoặc thiết bị gá kẹp thích hợp. Khi vận chuyển, các ống composite phải được liên kết chặt với phương tiện vận chuyển để tránh xô đẩy, va đập gây hư hỏng. THƯ MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] ISO 10639:2004, Plastics piping systems for pressure and non-pressure water supply – Glass- reinforced thermosetting plastics (GRP) systems based on unsaturated polyester (UP) resin. [2] ISO 10639:2004, Amendment 1:2011. [3] ANSI/AWWA C950:2002, Fiberglass pressure pipe. MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phạm vi áp dụng 2 Tài liệu viện dẫn 3 Thuật ngữ và định nghĩa 4 Phân loại 4.1 Phân loại theo phương pháp sản xuất 4.2 Phân loại theo kết cấu (gia cường sợi thủy tinh có cốt liệu hoặc gia cường sợi thủy tinh không có cốt liệu) và theo vật liệu (epoxy, polyeste hoặc vinyl este) 4.3 Phân loại theo lớp lót 4.4 Phân loại theo cấp độ cứng danh nghĩa, SN 4.5 Phân loại theo áp suất danh nghĩa, PN 5 Yêu cầu đối với vật liệu 5.1 Quy định chung 5.2 Sợi gia cường 5.3 Nhựa 5.4 Cốt liệu và chất độn 5.5 Lớp lót 6 Yêu cầu đối với ống 6.1 Ngoại quan 6.2 Kích thước ống 6.3 Yêu cầu cơ lý 6.3.1 Độ cứng vòng ban đầu 6.3.2 Độ bền phá hủy trong điều kiện nén ép 6.3.3 Độ bền kéo đứt hướng trục 6.3.4 Độ bền kéo đứt hướng vòng 6.3.5 Độ kín thủy tĩnh 7 Ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển 7.1 Ghi nhãn 7.2 Bảo quản 7.3 Vận chuyển Thư mục tài liệu tham khảo 1) 1 bar = 10 5 N/m 2 = 100 kPa (hoặc = 0,1 MPa).